A. Eberhard: Ferrum reductum. 359 



nxyduloxyd entsprechende Färbung. Auch die (.^wichtszunahme 

 des zweimal bei Luftzutritt stark geglühten Eisens entsprach 

 durchaus nicht derjenigen, welche nach dem Gehalt an metallischem 

 Eisen hätte bei vollständiger Oxydation eintreten müssen. Dieses 

 Wrhalten dürfte wohl dadurch bedingt sein, daß bei der zunächst 

 unter Aufglimmen rasch erfolgenden Oxydation des Eisens ein 

 Zusammenbacken der ganzen Masse durch das schmelzbare Eisen- 

 oxj^duloxyd stattfindet und infolgedessen, je nachdem das Eisen 

 in dünnerer oder dickerer Schicht ausgebreitet ist, eine Bildung 

 von mehr oder minder starken Ki'usten hervorgerufen wird. Hier- 

 durch wird die weitere Einwii'kung des Sauerstoffes auf die tief er- 

 liegenden Schichten verhindert oder doch sehr erschwert, so daß 

 das Eisenoxyduloxyd entweder nur o.berflächlich oder doch nur 

 ganz allmählich durch mehrfach wiederholtes Glülien in EisenoxA'd 

 übergeführt wird. Ferner ^^1u•de beobachtet, daß in dickeren 

 Schichten oder dann, weim die Krusten sich teilweise von dem 

 Bod.en der Schale loslösten (wie bei Versuch III), infolge des dem 

 Eisenoxyduloxyd eigenen geringen Wärmeleitungsvermögens über- 

 haupt keine gleichmäßige Braunfärbuiig des geglühten Materials 

 und damit auch keine Gewichtskonstanz zu erzielen war. 



Die Xachprüfung des W i n k 1 e r'schen Verfahrens wiude 

 zunächst in einem breiten, offenen Tiegel vorgenommen. Grenau 

 1 g Ferrum reductum wiude jedesmal 20 ^linuten lang stark ge- 

 glüht, nach halbstündigem Erkalten im Exsikkator die Gewichts- 

 zunahme festgestellt, und dai'aus der Prozentgehalt an metallischem 

 Ei:en berechnet. 



Versuch I. 

 Gewichtszunahme:, = Proz. metall. Eisens: 



1. Wägung 0,2-484 g 59,12<;'o 



2. „ 0,3748 g 88,10% 



3. „ 0,3805 g 90,50% 



4. „ 0,3821 g 90,90% 



5. „ 0,3860 g 91,90% 



Da das zu diesem Versuch angewendete Ferrum reductum 

 nach der direkten Bestimmung 93.74 — 94.53'^o metallisches Eisen 

 enthielt (siehe S. 368), so war dieser Wert auch nach fünfmaligem 

 starken Glühen noch nicht erreicht worden. 



Da das Eisen bei diesem Versuch zu einem festen Kuchen 

 zusammengebacken war, und diesem Umstand vielleicht die lang- 

 same Gewichtszunahme zugeschrieben werd-cn konnte, so wiu:de das 

 Verfahren unter Anwendung einer größeren Platinschale mit flachem 

 Boden (Weinschale) wiederholt und hierbei gleichzeitig flu- eine 



